428 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



2. — Alliage 36.2 pour 100 nickel. 



Cet acier très peu carburé est plus magnétique que le 

 précédent. Six séries d'expériences ont été effectuées avec 

 deux fils, la section totale étant 0,475 mm*. 



Les valeurs de ^ diffèrent très peu de celles obtenues 

 pour l'alliage précédent comme l'indique ce tableau. 



3. — Alliage 36,6 •pour 100 nickel. 



Deux fils de cet alliage de section totale 0,85 mm', 

 ont été étudiés jusqu'à 250°, température de la perte 

 totale de magnétisme. J'ai pu constater que cet acier se 

 transformait très graduellement pour les différents champs 

 €t que le maximum pour H = 36, se trouve de nouveau 

 pour cet alliage. 



